— 427 — 
bilità nell'angolo degli assi ottici, ma anche perchè presenta ora la dispersione o < 0, 
ora la dispersione opposta. Se poi la temperatura non è costante, accadono cambia- 
menti molto notevoli di tutte le costanti ottiche del minerale; e dai lavori del Des 
Cloizeaux (!) e dell’O.ret (2), risulta che gli indici di rifrazione, l'angolo e la disper- 
sione degli assi ottici aumentano colla temperatura. 
Ma è evidente che l'angolo assiale, per una data luce, aumenterà colla tempe- 
ratura, quando la temperatura sia tale da avere oltrepassato, per quella luce, il punto 
di uniassicità. E se noi, alla temperatura ambiente, troviamo lamine di sanidino con 
dispersioni opposte, ciò vuol dire che il punto di uniassicità per quelle lamine è 
rispettivamente al disopra e al di sotto delle temperature ordinarie. 
Perciò è molto utile disporre di forti raffreddamenti per studiare i sanidini che 
divengono uniassici sotto zero, e per confrontare le trasformazioni ottiche presentate 
da questi, con quelle che presentano i sanidini a più elevata temperatura di uniassicità. 
To ho esaminato due lamine limpidissime di sanidino di Eifel (provenienti dalla 
casa Steeg e Reuter di Homburg) che presentavano rispettivamente le dispersioni o > v 
CWOX<@0E 
L'angolo assiale nella prima lamina (A) a 20° C, è pel rosso 2 E, = 18°, 27‘, pel 
violetto 2 E,= 13° 50'; dunque o > v. 
La lamina, scaldata, diviene un2assica pel violetto a + 42° C, e pel rosso a + 54° C. 
Scaldata fino a + 120° C, l'angolo assiale riaperto in un piano normale, diviene: 
DIIp= 279, 1655 210, = 900 45 
Verso i 130° C nella figura d'interferenza (0 < ©) si sdoppia la prima lemni- 
scata pel violetto; raggiunti i 148°, si sdoppia la prima lemniscata pel rosso. 
Raffreddata coll’ aria liquida, la stessa lamina ha aumentato l'angolo assiale; e 
a—190°, ho trovato 2.E (luce bianca) = 48° circa. 
Fra — 140° e — 150°, si sono sdoppiate prima la lemniscata pel rosso, poi 
quella pel violetto. 
Nell’altra lamina (B) l'angolo degli assi ottici è, a 20° C, 2E,= 27°, 23’; 
2E,= 30° 23; quindi o < v. 
L'angolo poi aumenta colla temperatura e a + 35° si sdoppia la 1* lemniscata pel 
violetto; a 55° si sdoppia pelrosso. A -- 216° l'angolo assiale è risultato 2 E = 48° circa. 
Abbassando la temperatura sotto lo zero, l'angolo assiale va diminuendo ed a 
— 48° C diventa nullo pel rosso; a — 61° per il violetto. A — 190° l'angolo assiale 
è di circa 35° 3/4. 
Questi risultati si offrono ad alcune considerazioni. Dei due sanidini, a tempe- 
ratura ordinaria, presenta maggior dispersione assiale quello che ha più elevata tem- 
peratura di uniassicità. La lamina A è uniassica verso + 48° e la lamina B lo è 
intorno a — 54°; l'intervallo fra queste temperature è di 102°. Se confrontiamo la 
serie delle trasformazioni subìte dalle due lamine, troviamo la più grande rassomi- 
glianza; anzi, la lamina A presenta gli stessi fenomeni e collo stesso ordine che la 
lamina B, essendo solo diverse le temperature a cui corrispondono, come risulta dal 
(1) Man. Min. pag. 332 e seg. 
(*) Bull. Soc. Min. XIII. 1890, pag. 636. 
